Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Jaroslav Šabatka

Svíčky

výroba a zdobení

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

jako svou 6548. publikaci

Texty a fotografie Jaroslav Šabatka

Sazba a grafická úprava obálky Marcela Veličková

Formát ePub Milan Vilímek Jihlavský

Odpovědná redaktorka Jana Minářová

Počet stran 64

První vydání, Praha 2017

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

© Grada Publishing, a.s., 2017

ISBN 978-80-271-9721-7 (ePub)

ISBN 978-80-271-9720-0 (pdf)

ISBN 978-80-271-0283-9 (print)

Chtěl bych zde poděkovat své kolegyni paní Evženii Zuzaňákové, která mi s knihou svědomitě pomáhala a přidala i mnohé vlastní náměty.

Základní materiály

Pro výrobu svíček používáme tyto materiály: parafín, palmové vosky, gely, včelí vosk

Parafín aparafínové směsi

Parafín je nejčastější materiál pro výrobu svíček. Musíme ale vybírat ten nejvhodnější. Nejdůležitější vlastnost je bod tání atuhnutí. Pro nás je ideální parafín steplotou od 56 do 64°C. Nižší teplota způsobuje deformaci svíček např. vlétě ana slunci. Vyšší je již rovněž pro svíčky nevhodná, protože špatně hoří. Další důležitá vlastnost je obsah oleje. My kupujeme parafíny shodnotou do 0,5 %. Větší obsah oleje způsobuje přílišné skapávání svíček při hoření.

Parafíny se vyrábějí vrůzných formách– tabulích, pecičkách, šupinkách nebo vmikrogranulích. Pro nás jsou nejvhodnější pecičky, neboť se snimi nejlépe pracuje. Tabule se musí složitě roztloukat, šupinky amikrogranule se vlétě spékají amanipulace snimi je pak ještě horší.

Pro výrobu svíček však parafín nelze používat samostatně, neboť by se ve svíčce udělaly různé chyby. Například krystaly, které se vytváří uvnitř hmoty ana povrchu jsou znich vidět bílé fleky. Dále bubliny, které se vytváří zejména vLukoprenových formách, ale idalší vady, např. nitkování apod. Proto do nich dáváme různé přísady – unás nejběžnější – stearin, canditiv standard (universal), Kera+ apod.

POZOR! Správná volba přísady je zásadně důležitá pro výsledek naší práce, proto jsou následující řádky velmi důležité avžádném případě je nesmíme při čtení této knihy vynechat.

Stearin používáme tehdy, pokud nechceme materiál dále za tepla tvarovat – ohýbat, stáčet, řezat apod. Parafín se po přidání této přísady stane příliš křehký azačal by se lámat. Proto jej vpodstatě vůbec nedoporučujeme. Hodí se jen pro lití svíček do forem bez dalších úprav. Dáváme jej cca 20‒40 %. Zkoušíme nejprve menší množství, apokud by nestačilo, přidáme. Čím větší množství přidáme, tím je svíčka bělejší až mýdlová. Stearin doporučujeme spíše začátečníkům.

Kera+ je velmi kvalitní materiál, který mohou používat jak začátečníci, tak pokročilí. Dává se ho jen 1 % aistímto malým množstvím stoprocentně odbourá všechny možné kazy. Svíčka si zachovává úžasný lesk abělost. Při zpracování je materiál jen omálo méně tvárný než směs sCanditivem. Nevýhodou je, že při lití na plochu se vrchní hladina zkrabatí anelze jej tedy použít např. na ploché svíčky apod.

Palmové vosky

Gel

Včelí vosk

Table of Contents

Základní materiály

Parafín a parafínové směsi

Palmové vosky

Gel

Včelí vosk